2016 yılının ortalarında, UHPC Üretim için genel olarak UHPC tasarımında kullanılan teknik yönergelerin ve profesyonel tavsiyelerin yerini almak üzere NF P18-470 ve NF P18-710 olarak bilinen iki Fransız ulusal standardı yayınlanmıştır. Bu standartlar geliştirilmeden önce, UHPC’nin tasarlanması ve üretilmesi için birkaç öneri ve kılavuzdan bahsedilmekteydi. Araştırmacılar tarafından UHPC Nasıl üretildiği ile ilgili yaygın olarak atıfta bulunulan Fransız Geçici Tavsiyeleri, Almanya ve Japonya Tavsiye kılavuzları bulunmaktadır.
Bununla birlikte, belgelerin resmi statüye sahip olmaması nedeniyle bu teknik kılavuzların ve profesyonel tavsiyelerin yetersiz olduğu görülmüştür. Yeni standartların mevcudiyeti, UHPC’nin uluslararası düzeyde daha fazla kabul edilmesine yardımcı olan açık ve kodlanmış spesifikasyonlara izin vermektedir. Fransa’da UHPC Üretim standardizasyon süreci Aralık 2012’de başlatılmıştır. Bu standartlar, daha önceki Fransız AFGC önerileri ve 15 yıldan fazla süredir UHPC Üretim projeleri ve gerçekleştirmeleri teknik geribildirimlerine dayanılarak hazırlanmıştır. Bu standartlar, uygun malzeme satın alma, geliştirme ve ayarlama karışımı ve üretim süreçlerinin kontrolü için hükümler olarak hizmet etti. Bu belgelere uymak, kalite UHPC’sinin elde edilmesine yardımcı olur ve genişletilmiş kabul edilebilirliği teşvik eder. Benzer standardizasyon çabaları İsviçre, Çin, Kanada ve Japonya gibi diğer ülkelerde de görülmektedir.
NF P18-470
NF P18-470 standardında önerildiği gibi, UHPC, çimento matrisi ve yaklaşık 150 MPa’lık karakteristik basınç mukavemetine sahip, gerilme altında sünek davranış elde etmek için metalik lifler içeren malzemeye karşılık gelir. SP gibi katkıların kullanılması nedeniyle, UHPC Fabrika karışımları genellikle düşük W/B’ye sahiptir. Betona eklenen su miktarının farklı karışım suyu, agregadaki su ve katkı maddeleri ile kontrol edilmesine özellikle dikkat edilmelidir. Tüm UHPC materyalleri, tabloda gösterildiği gibi NF P18-470’te belirtilen gereksinimleri karşılamalıdır. UHPC’nin karışım tasarımı, NF P18-470′ de belirtilen aşağıdaki prosedüre uymalıdır:
- Nominal karışım tasarımını oluşturun.
- Karışım tasarımını uygunluk testleriyle onaylayın.
- Rutin kontrollerle takip üretimi.
|Özellikler||Önerilen Değer


|Maksimum agrega boyutu||≤10 mm


|Beton yoğunluğu||2200–2800 kg/m3


|28 günde çekme dayanımı||≥6 MPa


|90 günde su gözenekliliği ||≤% 9


|Klorür iyonlarının 90 günde difüzyon katsayısı ||≤0,5×10−12 m2/s


|90 günde görünür gaz geçirgenliği ||≤9.0×10−19 m2


Nominal karışım tasarımı şunları içerir:
- Her agrega sınıfının (kuru bileşenler), çimento, katkılar ve UHPC’de kullanılan ilavelerin ağırlığı.
- Buz formunda dahil edilen toplam su, agregaların yüzeyinde önceden mevcut olan su, katkı maddesi içindeki su ve ilaveler.